Ueber metamagnetische Legierungen. 
25 
bei 5500 Gäuss + 16 Ausschlag 
» 9000 „ + 10 „ 
„ 11600 . - 8 
Der Zusatz von 0,233 %o erwies sich also als richtig, 
um den Mefamagnetismus hervorzurufen, wohl gemerkt im 
Porzellantiegel. 
In Tontiegeln war schon früher die für den Metamagnetismus 
nötige Eisenmenge ausprobiert worden. Es wurde mit einem Zu¬ 
satz von 0,9 °/oo begonnen. Das stand wohl schon als sicher fest, 
dass bei Messing bedeutend weniger Eisen nötig sei, als beim Zink, 
um den Einffuss zu verspüren, und es wurde deshalb diese äusserst 
geringe Menge von 0,9 °/oo gewählt. Doch auch sie erwies sich 
noch als viel zu gross, denn die Legierung zeigte starken Para¬ 
magnetismus. Es wurde deshalb für die nächste Legierung nur 
die Hälfte Eisen, also 0,45 °/oo gewählt. Da aber doch diese Menge 
als äusserst klein erschien und die Möglichkeit vorhanden war, dass 
der Tiegel vielleicht besonders stark eisenhaltig sei, so wurde er 
erst vorher ausprobiert. Es wurde eine Legierung ohne Zusatz 
darin geschmolzen und beobachtet. Sie erwies sich als durchaus 
diamagnetisch. In dem so ausprobierten Tiegel wurde dann die 
nächste Legierung (e 7) mit dem Eisenzusatz von 0,45 °/oo gegossen. 
Auch sie zeigte vollkommenen Paramagnetismus. Die zugesetzte 
Eisenmenge war also immer noch zu gross; deshalb wurde bei der 
folgenden (e 8) mit dem Zusatz gleich auf 0,09 °/oo zurückgegangen. 
Sie wurde durch Zusammenschmelzen eines Teiles von (e 7) mit 
vier Teilen der eisenfreien fertigen Grundlegierung hergestellt. 
Sie zeigte einen Ausschlag von — 100, enthielt also zu wenig 
Eisen. Es wurde wieder einen Schritt zurückgegangen und eine 
Legierung (e 9) mit einem frischen Zusatz aus der Zink-Eisen- 
grundlegierung von 0,18 gegossen. Sie enthielt also doppelt soviel 
Eisen wie die vorhergehende. Das war wieder zuviel. Die 
Legierung erwies sich als vollständig paramagnetisch. Sie wurde 
mit gleicher Menge der Messinggrundlegierung zusammenge¬ 
schmolzen zu einer folgenden (e 10), so dass deren Eisenzusatz 
wieder 0,09 %o betrug, um nochmals zu sehen, ob dies nicht aus¬ 
reichte. Der Ausschlag betrug — 90. Damit war wenigstens festge¬ 
stellt, dass eine metamagnetische zwischen denen mit einem Zusatz 
von 0,09 %o und 0,18 °/oo zu suchen ist. Gewählt wurde die Mitte, 
also 0,135 °/oo und eine neue Legierung mit diesem Zusatz ge¬ 
gossen. Sie zeigte endlich den Metamagnetismus und zwar 
165 
